76 Hemoriaa de la Soeied&d Científica 



dad llamada electro ú oro argentífero, y contiene los dos metales 

 en proporciones definidas. 



No hice ninguna división mecánica de las pepitas, ponién- 

 dolas íntegras á disolver en el agua regia, prefiriendo que fue- 

 se el ataque muy lento y no tener los inconvenientes que pre- 

 sentan para los análisis la división de los materiales metálicos 

 maleables. El ataque tuvo lugar á la temperatura ordinaria, 

 unos 24*^, habiendo dejado las pepitas en un vaso cubierto, du- 

 rante tres semanas, con -un exceso de a^ua regia, compuesta de 

 tres volúmenes de ácido clorhídrico y uno de ácido nítrico. Al 

 cabo del tiempo expresado el oro estaba totalmente disuelto, 

 quedau-do como residuo dominante plata en estado de cloruro, 

 que conservaba la forma de los fragmentos de liga origiila^es, 

 salvo algunas partículas desprendidas que habían caído al fon- 

 do del vaso. Lavó ese residuo por decantaciones sobre un filtro 

 y lo trató después con amoníaco, que k) disolvió en gran parte, 

 dejando un último residuo de arenillas silíceas, que pesaron 47 

 miligramos. 



Precipité eF cloruro de plata de su disolueióh en el amonía- 

 co, saturando éste con ácido nítrico, filtró y lavé el precipitado, 

 separándolo en un crisólito de porcelana hasta que comenzaba 

 á fundir, habiendo incinerado separadamente e] filtro. Se obtu- 

 vieron así 0,772 gramos de cloruro de plata, correspondientes 

 á 0,581 gramos de plata. 



- Concentró el licor que contenía el oro, adicionado de las aguas 

 del lavado del primer residuo y de ácid® clorhídrico, hasta haber 

 ^iijaju^do les oiompuestos nitrosos; diluyéndolo después, lo pu- 

 se ej^ un vaso con un exceso de ácido oxálico y ácido clorhídri- 

 «e; abandonando el vaso, cubierto, durante una semana. Ter- 

 minada entonces la reducción, recogí, lavé y sequé el oro, que 

 $,e había precipitado en cristalitos brillantes, con su color carac- 

 terístico. No estudié los cuerpos que pudieron quedar en el li- 

 cor, después de precipitado el oro, probablemente hierro y a«a- 

 so bases alcalino-térreas de matrices silíceas. El oro reducido 

 pesó 2,718 gramos. 



